( T*^'^ ) 

 l'atilre non trempé, provenant de la même cuite et du même creuset et 

 recuits ensemble dans les conditions précédenles (' ) : 



minutes 

 Durée de la cliiii-ge en 



Cristal trempe Cristal non trempe 



Températures. a. 







1 I O 32 



1 15 19 



1 20 12 



125 7 j'j 



» Ainsi, tandis que la résistance est devenue onze fois plus grande pour 

 le cristal trempé, elle est restée presque stationnaireet a même légèrement 

 diminué ponr le cristal non trempé, comme si ce dernier avait pris une 

 trempe très légère par suite de son échauffement. On remarquera d'autre 

 part que les résistances des deux échantillons sont peu différentes après le 

 recuit; elles seraient identiques si le premier ne s'était trouvé un peu plus 

 épais que l'autre. 



» 2° Un recuit modéré, capable défaire disparaître partiellement l'élas- 

 ticité due à la trempe, ne détruit qu'en partie son action sur la résistance 

 électrique. Un échantillon de cristal trempé a été porté à 260", puis re- 

 froidi lentement. Sa résistance s'est accrue dans le rapport de 1,8 à i. Le 

 même échantillon, chauffé ensuite à 45o° et maintenu deux heures à celle 

 température, a pris une résistance 7,2 fois plus grande que la résistance pri- 

 mitive. 



» 3° La résistance d'un verre récemment recuit continue d'augmenter 

 lentement pendant quelque temps, comme s'il se rapprochait peu à peu 



( ' ) Les éliMitenls suivants sont entrés dans la composition de ce cristal : 



Parties. 



Silice 100 



Minium 62 



Potasse 20 



Nitrate de potasse .... g 



Soude 10 



Bioxyde de manganèse 0,090 



Arsenic o. too 



